546 ÉTUDI-: SUR le 



Après recuit très prolongé à haute température, 

 j'obtins une masse cristalline homogène qui me servit 

 aux expériences. 



J'obtins par la méthode ci-dessus énoncée : 



Rapport do Terupérature de destruction du Capacité en calories de 1 Icilog 



*-•' CRISTAL du minéial ;i l'instant de la 



° en degrés etg. fusion. 



7Jy loiT" 455,9 



7,1 1550° 451,2 



7,07 1562° 453,6 



7/128 1544" 456,8 



Ces valeurs se rapportent donc au cristal. 



J'ai déjà dit que — ne sert que dans le calcul et n'a 



pas une signification physique simple. 



L'accord est suffisant entre les différentes valeurs 

 dont chacune représente deux expériences. 



Voyons maintenant les propriétés thermiques du 

 rolloide, du verre, ayant la même composition centé- 

 simale que l'anorthite. 



J'obtins pour lui les valeurs suivantes, valeurs qui 

 présentent une rigueur moindre et une fixité moins 

 absolue que celles du point de destruction du cristal ; 

 ceci tenant évidemment à la nature colloïdale vitreuse 

 de la substance. Le point 2 était obtenu en déterminant 

 la température, au moment où un fil rectiligne se cour- 

 bait sous son propre poids et devenait arc de cercle. 



J'ai aussi déterminé le même point 2 en voyant le 

 moment où un gros grain du verre s'aplatissait sous le 

 poids de la masse de platine. A une certaine tempéra- 

 ture, le verre commence à précipiter dans sa masse un 

 nuage opalin très délicat, c'est le début de la formation 



